Холодная штамповка

Введение:





   Холодная штамповка-одна из самых прогрессивных технологий получения 

заготовок,  а в ряде случаев и готовых деталей изделий машиностроения, 

приборостроения, радиоэлектронных и вычислительных средств. По данным

приборостроительных и машиностроительных предприятий до 75% заготовок 

и деталей изготавливается методами холодной штамповки.  

   Холодная штамповка является одним из прогрессивных методов получения

узлов и деталей в различных отраслях промышленности.

   Характерными чертами процессов холодной штамповки, обеспечивающими

её широкое распространение, являются:

ограниченность номенклатуры оборудования;

простота эксплуатации оборудования;

возможность изготовления изделий из разнообразных материалов;

высокая производительность труда;

низкая квалификация рабочих;

малая себестоимость изделий;

применение инструмента, автоматически обеспечивающего необходимые              

точность детали и шероховатость её поверхности;

малые потери материала, высокий коэффициент его использования;

возможность механизации и автоматизации процессов.

   Специфической особенностью процесса холодной штамповки является 

высокая стоимость инструмента-штампов. Этот фактор предъявляет особо

жесткие требования к качеству разработки технологических процессов.

   Сейчас применяются разные материалы, но все их принято условно клас-

сифицировать на группы:

конструкционные материалы – применяются для создания деталей, 

узлов РЭС;

инструментальные стали и сплавы (штампы, пресформы);

стали и сплавы с заданными физико-механическими свойствами

(радиоматериалы);

   -    неметаллические материалы (слюда, бумага, картон).

   Выбор материала зависит от условий эксплуатации РЭС, от назначения РЭС. Несмотря на большое разнообразие физико-механических свойств,

качество материалов зависит от химического строения, чистоты, от  

атомно-молекулярного строения.         















        1.  Анализ физико-механических, химических, 

  конструкторско-технологических свойств материала детали.



 Наиболее распространенными материалами, применяемыми в холодноштам-

повочном производстве, являются прокат металлов: стали, меди и её сплавов,

алюминия и алюминиевых сплавов, никеля и его сплавов, цинка и др., а также неметаллические материалы. Материал детали должен удовлетворять

не только её назначению и условиям работы, но и технологическим требова-

ниям, вытекающим из характера производимых при изготовлении деформаций.

 Вследствие этого материал должен обладать определенными физическими,

химическими и механическими свойствами, удовлетворяющими техничес-

ким условиям по толщине и качеству поверхности.

 Пригодность материала для штамповки характеризуется, прежде всего, его

механическими характеристиками.

 Также наиболее распространенными материалами в холодной штамповке

являются различные сорта листовой и полосовой углеродистой и легирован-

ной стали.

 По качеству материала листовая и полосовая сталь разделяются на сорта, 

изготовляемые из сталей различных марок:

листовая углеродистая сталь – из марок стали обыкновенного качества по ГОСТу 380 – 60  (группа А и Б);

листовая углеродистая качественная сталь – из марок качественной стали по ГОСТу 1050 – 60 ;

 В данном курсовом проекте мы будем работать со сталью приведенной в пункте 2).  

  1.1. Механические характеристики:

 Сталь 10 ГОСТ 1050 – 60 имеет следующие механические характеристики:

   - сопротивление срезу σср=29 кГ/мм2 или 286 МПа;

   - предел прочности (не менее) σв=335 МПа или 34 кГ/мм2;

   - предел текучести σт≈165 МПа; 

   - относительное удлинение (не менее) δ=31%;

   - относительное сужение (не менее) ψ=55%;



  1.2.                                     Химический состав, % 

Углерод



    С

Кремний



   Si

Марганец



   Mn

 Хром

  Cr

  Сера 

   S

Фосфор

   P

  Медь

  Cu

Никель

  Ni

Мышьяк

  As







                           не более  

0,07-0,14

0,17-0,37

0,35-0,65

  0,15

  0,04

 0,035

  0,25

  0,25

  0,08

 









1.3. Технологические свойства:

     Температура ковки, оС: начала 1300, конца 700. Охлаждение на воздухе.

     Свариваемость – сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. Способы сварки: ручная дуговая сварка (РДС), автоматическая дуговая сварка (АДС) под флюсом и газовой защи-

той, контактная сварка (КТС).

  Обрабатываемость резанием – в горячекатаном состоянии при твердости по 

Бринеллю (НВ) 99 – 107 и σв=450 МПа, Кv тв. спл=2,1, Кv б. ст=1,6 (коэффициенты обрабатываемости для условий точения резцами соответственно твердосплавными и из быстрорежущей стали).

  Флокеночувствительность – не чувствительна.

  Склонность к отпускной хрупкости – не склонна.

  1.4. Физические свойства: 

  - модуль нормальной упругости, Е=175 ГПа;

  - модуль упругости при сдвиге кручением, G=68 ГПа;

  - плотность, ρn=7705 кг/см3;

  - коэффициент теплопроводности, λ=42 Вт/(м∙оС);

  - удельное электросопротивление, ρ=521 НОМ∙м;

  - коэффициент линейного расширения, α=14,7∙10-6 1/0С;

  - удельная теплоемкость, С=515 Дж/(кг∙оС).

 С увеличением относительного удлинения δ штампуемость металла улучшается, а с увеличением твердости – ухудшается. На штампуемость влияет и отношение предела текучести σт  к пределу прочности σв. Чем оно меньше, тем лучше штампуемость. Для нашего случая σт∕σв=0,493.

 Сопротивление среза σср связано с пределом прочности  σт  соотношением

σср∙0,8σт  и определяет усилия, требуемые для реализации штамповочных операций: чем оно больше, тем более мощным должен быть пресс, более прочными детали штампа. Для нашего случая  σср∙0,8σт=788,8 кГ/мм2.

  Металлы, склонные к старению, плохо противостоят напряжениям, возникающим при формообразующих деформациях. С другой стороны, старение, как и наклеп, приводит к повышению твердости и прочности, потере пластичности и ударной вязкости. Последствия явлений старения и механического упрочнения можно устранить за счет предварительного или промежуточных отжигов заготовок.

  При оценке штампуемости, кроме механических свойств, следует также принимать во внимание химический состав и микроструктуру материала.

Повышенное содержание примесей, газов, а также легирующих элементов и добавок изменяет структуру металла и его механические характеристики.

  Неметаллические материалы отличаются от металлов своей структурой, физическими и механическими свойствами; большинство из них имеют аморфную или ярко выраженную слоистую или волокнистую структуру. В тоже время они обладают значительно меньшими, чем у металлов, плотностью, твердостью и относительно низкими механическими показателями.



  Таким образом:

 - физико-механические свойства материала должны соответствовать процессу и характеру деформаций;

 - формоизменение заготовки, как правило, сопровождается значительным повышением механических характеристик материала, что позволяет использовать в качестве исходного менее прочный, но более пластичный материал. 













































































 2.  Анализ технологичности конструкции штампуемой детали. 



  Технологические процессы холодной штамповки могут быть наиболее рациональным лишь при условии создания технологической конструкции или формы детали, допускающей наиболее простое и экономическое изготовление. Поэтому технологичность холодноштамповочных деталей является наиболее важной предпосылкой прогрессивности технологических методов и экономичности производства. 

  Произведем качественную оценку технологичности конструкции детали:

    - конфигурация детали и ее развертка обеспечивают наивыгоднейшее   

      использование материала, дают возможность применить малоотходный 

      раскрой;

    - ассортимент марок материала и его толщины максимально унифицирован;

    - допуски на размеры холодноштамповочной детали соответствуют эконо-

      мической точности операции холодной штамповки;

    - контур детали простой;

    - размер отверстия, пробиваемого пуансоном соответствует норме для 

      мягких сталей, т.е. не меньше 1,0 толщины материала;

    - при гибке детали радиус изгиба не захватывает широкую часть;

    - механические свойства листового материала соответствуют не только 

      требованиям прочности и жесткости изделия, но также процессу формо-

      изменения и характеру пластических деформаций;

    - деталь имеет низкую трудоемкость операций;

    - требуется наименьшее количество оборудования и производственных

       площадей;

    - требуется наименьшее количество оснастки.

  Общим результативным показателем технологичности является наименьшая себестоимость штампуемой детали.



































3. Определение раскроя материала и расчет размеров заготовки.

  

  Раскрой материала, с одной стороны, определяет схему штампа и, следовательно, сложность его изготовления и стоимость, а с другой – количество материала, идущего в отход. И то и другое непосредственно влияют на себестоимость детали.

  Экономичность раскроя характеризуется коэффициентом использования материала:

                                          η=Sдет∙n/Sл∙100%,

 где Sдет – площадь детали без учета потерь, вызванных геометрической формой (отверстия, пазы и т.п.);

       n – количество деталей, получаемых из листа или полосы площади Sл.

  Найдем площадь нашей детали, для этого выполним развертку:

                                                                     S1=293,9566мм2;

                                                                     S2=29,6мм2;

                                                                     Sдет=S1+S2=323,6мм2.

                                                                Найдем площадь полосы, на которой

                                                                будут располагаться детали:	

                                                                               Sп=85714 мм2.

                                                                Определим коэффициент использования 

                                                                материала:                                                                                                              

                                                                               η=323,6∙181/85714∙100%=69%

 Величина η зависит от геометрической формы детали, а также от ширины перемычек. Наихудшей формой с точки зрения экономии материала является круг.

 Ширина полосы определяется по формуле:

                                     B=L+2b+∆п,

где В – ширина полосы, мм (округляется до ближайшего целого числа в большую сторону);

      L – размер вырубаемой детали (поперек полосы), мм;

      b – ширина боковой перемычки, мм;

      ∆п – предельные отклонения ширины полосы, мм.

   Определим ширину полосы:

      L=22+15=37мм;

      b=2,5мм (табл. 1 [1]);

      ∆п=0,5мм (табл. 2 [1]);

   В=37+2∙2,5+0,5=42,5мм.

 Величина перемычки зависит от многих факторов: конфигурации и размеров детали, пластичности и толщины материала, конструкции и точности штампа, вида подачи полосы в штамп. В приборо- и машиностроении пользуются усредненными размерами перемычек, которые выбираются из таблиц, полученных опытным путем. В ряде случаев при выборе величины перемычки табличные значения следует корректировать.

  Выберем лист проката так, чтобы отходы были минимальные:

            1500x2000 при толщине листа 2 мм  

4. Разработка маршрутной и операционной технологий.



  Разработка маршрутной технологии сводится к установлению последовательности технологических операций, в результате выполнения которых из заготовки получается готовая деталь.

     1). Выбор листового материала.

     2). Разграфка материала на необходимое число полос.

     3). Резка материала на полосы.

     4). Пробивка отверстия.

     5). Вырубка детали.

     6). Проверка готовой детали на соответствие чертежу.

  При разработке операционной технологии для каждой операции необходимо определить:

     1). Технологические режимы обработки;

     2). Перечень технологической оснастки (штампов, приспособлений, 

          инструмента, приборов контроля и т.п.);

    3). Состав основного и вспомогательного оборудования;

    4). Перечень вспомогательных материалов (масел, ветоши, красок и т.п.);

    5). Нормы времени на выполнение операции.





















































5. Определение технологических режимов штамповки и выбор       

    пресса. 



5.1. Определение технологических режимов штамповки.

  Основными технологическими режимами являются усилия, развиваемые при выполнении операций вырубки – пробивки, и усилия, необходимые для снятия полосы или детали с пуансонов, а также проталкивание деталей или отходов через провальные отверстия матрицы.

  Расчетное усилие вырубки Рв (пробивки Рп) определяется по формуле:

                         Рв(Рп)=L∙S∙σср,

где  L – периметр вырезаемого (пробиваемого) контура (длина линии разреза), мм;

       S – толщина материала, мм;

       σср – сопротивление срезу, МПа.

 Рассчитаем усилие пробивки, которое необходимо приложить для нашей детали, для этого найдем периметр детали:

        L=2∙6,9+24+π∙3,5=82,8 мм,

        Рв=82,8∙2∙286=47362 Н

  Рассчитаем усилие вырубки, которое необходимо для вырубки отверстия в нашей детали: 

         Рп=π∙d∙S∙σср=10,05∙2∙286≈5742 Н

  Усилие, необходимое для снятия полосы или детали с пуансона, определяется 

по формуле:

         Рсн=(Рв+Рп)∙Ксн,

где   Ксн – коэффициент, зависящий от сложности вырезаемого контура.

Так как наша деталь имеет не очень сложный контур, то выбираем Ксн=0,03.

         Рсн=53104∙0,03=1594 Н

  Усилие проталкивания детали или отхода через провальные отверстия матрицы определяется по формуле:

         Рпр=(Рв+Рп)∙Кпр∙n,

где   Кпр – коэффициент проталкивания (выбираем Кпр=0,06),

         n – количество деталей, находящихся в пояске (шейке) матрицы:

         n=h/S,

где   h – высота пояска матрицы, выбираемая из таблицы 4 [1],

         n=8/2=4,

         Рпр=(47362+5742)∙0,06∙4=12745 Н

  Суммарное усилие, требуемое для выполнения разделительной операции, равно сумме четырех усилий:

         Рс=Рв+Рп+Рсн+Рпр,

тогда суммарное усилие будет равно:

         Рс=47362+5742+1594+12745=67443 Н

  Затупление режущих кромок пуансонов, неоднородность материала полосы, изменение величины зазора между пуансоном и матрицей вызывают значительное увеличения вырубки – пробивки, поэтому при выборе пресса требуемое усилие Рпресса возьмем больше расчетного на 30%, т.е.:

         Рпресса=1,3∙Рс, 

         Рпресса=1,3∙67443=87676 Н

5.2. Выбор пресса.

  Для операций холодной штамповки применяют в основном кривошипные, гидравлические (для изготовления деталей больших размеров) и прессы-авто-

маты (при большой программе выпуска деталей).

  По технологическому признаку прессы делятся на:

     - прессы простого действия,

     - прессы двойного действия,

     - прессы тройного действия.

Первые имеют один движущийся ползун и применяются для вырезки, пробивки,

гибки, формовки, неглубокой вытяжки и других операций. Прессы двойного действия имеют два независимо движущихся ползуна: наружный для прижима заготовки, а внутренний – для штамповки. Прессы тройного действия применяют на автомобильных заводах для штамповки кузовных деталей.

  Для данной детали будем применять прессы простого действия.

  Учитывая вышеизложенное, по таблице 1 приложения 1 [1] подберем пресс по рассчитанному ранее усилию.



 Модель 







Усилие,

    кН







Ход

пол-

зуна

мин-1



Час-

тота

хода

мин-1



Закры-

  тая

высота

   мм



Толщина

подштамп.

плиты

   мм



Регул.

поло-

жения

ползу-

на, мм

Размер

 стола

 АxВ,

  мм



Диа-

метр

отв. в

плите

  мм

Диа-

метр

отв. в

ползу-

не, мм

Глуби-

   на

отв. в

ползу-

не, мм



КД2120



   100



5...50



  120



  200



      32



   40



360x240



   80



   30



     60

            

  Определим закрытую высоту штампа Н, которая должна находиться в пределах:

                   Нп - Нплт - ∆п - ∆с ≤ Н ≤ Нп - Нплт 

Здесь  Нп – закрытая высота пресса;

           Нплт – толщина подштамповой плиты;

           ∆п – регулировка положения ползуна;

           ∆с – регулировка положения стола.

  Закрытая высота штампа находится в пределах:

                                         128 ≤ Н ≤ 168          





















6.   Проектирование технологической оснастки – штампов.



6.1. Выбор схемы действия штампа.

  Штампы, применяемые для вырубки и пробивки, отличаются большим разнообразием как в отношении выполняемых ими операций, так и по конструктивному оформлению, определяемому характером производства. В массовом производстве применяют сложные штампы, обладающие высокой стойкостью и средствами автоматического контроля параметров. В серийном используют более простые конструкции и, соответственно, более дешевые в изготовлении. В мелкосерийном производстве находят применение наиболее простые и дешевые штампы.

  По способу действия различают штампы простые, последовательные и совмещенные.

  По количеству операций штампы могут быть одно- или многооперационными.

  По способу подачи материала – с неподвижным или подвижным упором, с ловителями, с боковыми шаговыми ножами, с ручной или автоматической подачей полосы или ленты и т.д.

 Для данной детали целесообразно выбрать штамп последовательного действия, так как этот штамп обеспечивает высокую производительность за счет автома-

тического удаления деталей через провальное окно. Готовая деталь получается за два хода ползуна пресса. За первый ход пробивается отверстие в заготовке, 

а затем, после подачи полосы влево на один шаг, вырубается деталь.

  Технологическая схема последовательной штамповки приведена на  рис.1.

          



                                                                           1 – пуансон для пробивки отверстия,

                                                                           2 – съемник,

                                                                           3 – лента (полоса),

                                                                           4 – пуансон для вырубки детали,

                                                                           5 – матрица,

                                                                           6 – деталь,

                                                                           7 – отход. 





  Выбранный нами штамп имеет среднюю и пониженную (12-15 квалитеты) точность штамповки; может производить штамповку небольших деталей, которые имеют погнутость; наибольшие размеры деталей и средний диапазон толщины у вытяжных деталей составляет до 250 мм при толщине от 0,2 до 3 мм,

у разделительных и гибочных – до 5000 мм при толщине до 10 мм; имеет повышенную производительность штамповки; возможна работа на прессах с числом ходов 400 в минуту и выше; широко применяется для изготовления плоских, гнутых и полых деталей небольших размеров; трудоемкость и стоимость изготовления штампов для вырубки деталей простой конфигурации меньше, чем стоимость совмещенных штампов.



6.2. Расчет конструкции штампа.



6.2.1. Расчет исполнительных размеров рабочих деталей штампов.

  При вырубке наружного контура детали  размером D-∆, где D-номинальный

размер детали, ∆-отклонение данного размера, исполнительные размеры определяются по формулам:

    для матрицы – Dм=(D-∆)+δм ;

    для пуансона – Dп=(D-∆-z)-δп.

  Здесь: Dм и Dп – сопрягаемые размеры соответственно матрицы и пуансона;

              δм и δп – отклонения размеров (табл. 6[1]);

              z – номинальный (наименьший) зазор (табл. 6[1]).

  Определим исполнительные размеры для матрицы:

     для длины  Dм=(37-0,05)+0,040;

     для ширины Dм=(8,4-0,05)+0,040.

  Определим исполнительные размеры для пуансона:

      для длины Dп=(37-0,05-0,14)-0,020;

      для ширины Dп=(8,4-0,05-0,14)-0,020.

  При пробивки отверстий размером d+∆, где d-номинальный размер отверстия, исполнительные размеры вычисляются по формулам:

    для матрицы – dм=(d+∆+z)+δм;

    для пуансона – dп=(d+∆)-δп.

  Здесь dм и dп – сопрягаемые размеры соответственно матрицы и пуансона.

Остальные обозначения – прежние (табл. 6[1]).

  Определим исполнительные размеры для матрицы:

    dм=(3,2+0,05+0,14)+0,040;   

  Определим исполнительные размеры для пуансона:

         dп=(3,2+0,05)-0,020.

  Определим высоту матрицы Нм:

         Нм=0,3∙bp, где bp – ширина матричного отверстия (прилож. 2, 3 и табл. 7[1]).

         Нм=0,3∙40=12 мм .

  Определение рабочей зоны и габаритов матрицы рассматривается в разд. 6.3.





























6.2.2. Определение центра давления штампа.

  Ось хвостовика необходимо располагать в центре давления штампа для пре-

дотвращения перекосов, несимметричности зазора, износа направляющих элементов штампа и быстрого выхода из строя рабочих деталей. 

 





































  Таким образом, вычисленный центр давления штампа (4,95 мм;19,1 мм) необходимо расположить на оси хвостовика.



































6.2.3. Выбор материалов для изготовления деталей штампа.

  Материалы, применяемые для изготовления деталей вырубных и пробивных штампов:

  Детали штампов

        Марки материала

 Термообработка 



   основная

 заменители



Пуансоны и матрицы простой формы

У10, У10А,

Х12Ф1

 5ХВ2С,  Х12М

Калить пуансоны – HRC 54-68; матрицы – HRC 56-60

Плиты блоков

Чугун 

СЧ 21-40

  Стальное литье

    30Л, 40Л

        _____________

Хвостовики

Стали 35, 40

  Ст4 и Ст5

         _____________

Колонки направляющие

Сталь 20



Стали 45, 50



  Ст2

Цементировать на глубину 0,5-1 мм; калить HRC 58-62,

 калить HRC 45-60

Втулки направляющие







Пуансонодержатели

Стали 35, 45

  Ст3

         ______________

Плитки подкладные

Сталь 45

  Ст5

Калить HRC 40-45

Съемники направляющие

Сталь 45

  Сталь 40

          ______________



Съемники

Ст3

  Сталь 25



Упоры

Сталь 45

  __________

Калить HRC 40-45

Прижимы, выталкиватели,

направляющие планки 

Стали 40, 45



  Ст5



Калить HRC 50-54



Ловители, фиксаторы

Сталь У8А

  Сталь У7А



Винты

Сталь 45

   __________

Калить головку

 HRC 40-45





 6.3. Выбор стандартного блока штампа.



  Выбор стандартного блока штампа осуществляется по номерам. Для определения номера вычислим размеры рабочей зоны ар и bр матрицы (приложение 3 [1], рис.П2) и по ним согласно таблице приложения 2[1] определим размеры Аr и Вr матрицы штампа. Зная эти размеры, по таблицам

 приложений 4...6 найдем номер и размеры блока, и размеры гладких направляющих штампа.

      - размер рабочей зоны (арxbр) – 40x40;

      - размер матрицы штампа (АrxВr) – 80x80;



          Основные размеры блоков и направляющих (в миллиметрах)

№

L

B

dнп

dнп1

h

h1

H

e1

e2

A2

A1

A

r

08

80

80

25

22

45

36

166

25

20

150,0

120

150

36











6.4. Техническое нормирование штамповочных операций.   

  

  Определим штучное время Тшт, необходимое для выполнения разрабатываемой

штамповочной операции; штучнокалькуляционное время Тк, используемое для определения себестоимости детали, а также количество штампов и прессов, необходимых для выполнения программы выпуска деталей.

     Полная норма штучного времени определяется по формуле:

                                            Тшт=Топ+Тд,

где Топ – оперативное время, непосредственно затрачиваемое рабочим на выполнение операции; Тд – дополнительное время, требуемое на обслужива-

ние штампа и отдых.

  Топ складывается из основного времени t0, определяемого процессом получения детали (двойной ход ползуна), и вспомогательного tB, затрачивае-

мого на выполнение ручных различных приемов, необходимых для выполне-

ния основной работы. К вспомогательному времени также относится время на установку полосы (заготовки) в штамп, продвижение, снятие детали, удаление отходов, включение и выключение пресса и т.п.

  Топ определяется следующим образом:

                                             Топ=(t0+tB)/z,

где z – количество деталей, получаемых за один двойной ход ползуна пресса (в нашем случае z=1);

      t0=1/n  для автоматической работы штампа (n – частота хода ползуна)

      tB определяется путем непосредственного хронометража работы передовых рабочих. При ручной подаче его можно определить, исходя из следующих соображений:

                                             tB=tB1/nд+tB2+tB3,

где tB1 – время на приемы (возьмем tB1=12 сек.);

    tB2 – время на продвижение полосы на один шаг (возьмем tB2=1 сек.);

    tB3=0, так как осуществляется вырубка на провал;

    nд – количество деталей, получаемых из полосы (nд=181).

Значит с учетом вышеизложенного 

                                             tB=12/181+1=1,1 сек.

                                             t0=0,01 мин.

Определим оперативное время

                                            Топ=1,7 сек.

Определим дополнительное время, требуемое на обслуживание штампа и отдых

                                             Тд=tОБ+tП,

где  tОБ – время на обслуживание штампа;

        tП – время на отдых.

Так как усилие выбранного пресса меньше 1000 кН, то tОБ=0,03Топ, tП=0,09Топ, то

                                     Тд=0,03∙1,7+0,09∙1,7=0,204 сек.

Определим штучное время Тшт, необходимое для штамповки одной детали

                                     Тшт=1,7+0,204≈1,904 сек,

значит за одну минуту штампуется 30 деталей, а за один час 1800 деталей и, следовательно, для штамповки годовой программы (1000000 штук) потребуется 555,6 часов.

  Определим время работы штампа между двумя переточками:

                                      Ту=Тшт∙nу+tу+tсн,

здесь nу – стойкость штампа (nу=40 из таблицы 9[1]);

          tу и tсн – время, затрачиваемое на установку и снятия штампа (tу=30 мин,

                        tсн=10 мин, взяты из таблицы 10[1]).

Определим время работы штампа между двумя переточками:

                                        Ту=0,03∙40+30+10=41,2 мин,

  Определим время на выполнение годовой программы:

                                      ТN=(N/nу)∙Ту∙(1+Кп),

где Кп – потери времени на ремонт и переналадку оборудования; Кп=3%,

                                      ТN=17218 часов.

  Определим количество рабочих мест, требуемых для выполнения годовой программы:

                                      nр=ТN/[Tф∙(1-Кп)],

где Tф – годовой фонд рабочего времени. Tф=4074 ч при работе в две смены  

                                      nр=4

  Учитывая, что штампы в процессе работы могут выходить из строя, предусмотрим некоторый запас штампов-дублеров (таблица 11[1]). Следова-

тельнно, общее число штампов будет равно: 

                                     nш=nр+nдб,

где nдб – количество штампов дублеров.

                                     nш=2 









































Заключение.



  В данном курсовом проекте мы рассмотрели вопросы разработки технологии, проектирования и изготовления технологической оснастки для производства холодноштамповочных операций вырубки – пробивки деталей РЭС.

Материал детали полностью пригоден для изготовления ее предложенным методом.











































































Содержание.



   Введение...............................................................................................................2 1. Анализ физико-механических, химических, конструкторно-технологи-

     ческих свойств материала детали....................................................................3

 1.1 Механические характеристики......................................................................3

 1.2 Химический состав.........................................................................................3

 1.3 Технологические свойства.............................................................................4

 1.4 Физические свойства......................................................................................4

2. Анализ технологичности конструкции штампуемой детали........................6 

3. Определение раскроя материала и расчет размеров заготовки....................7

4. Разработка маршрутной и операционной технологий..................................8

5. Определение технологических режимов штамповки и выбор пресса.........9

 5.1 Определение технологических режимов штамповки.................................9

 5.2 Выбор пресса..................................................................................................10

6. Проектирование технологической оснастки – штампов...............................11

 6.1 Выбор схемы действия штампа....................................................................11

 6.2 Расчет конструкции штампа.........................................................................12

  6.2.1 Расчет исполнительных размеров рабочих деталей штампов...............12

  6.2.2 Определение центра давления штампа....................................................13

  6.2.3 Выбор материалов для изготовления деталей штампа...........................14

 6.3 Выбор стандартного блока штампа..............................................................14

 6.4 Техническое нормирование штамповочных операций...............................15

   Заключение..........................................................................................................17

   Список литературы.............................................................................................18







































Список литературы.



1. Горин В.С., Лазутин Ю.Д.: “Технология деталей и узлов РЭС. Холодная 

    штамповка: вырубка, пробивка”, Методическое указание к курсовому

    проектированию/Рязань 2000.

2. Романовский В.П.: ”Справочник по холодной штамповке” – Л.: Машино-

    строение, 1979.

3. Сорокин В.Г.: “Марочник сталей и сплавов” – М.: Машиностроение, 1989.